( 291 ) 

 soufflés et ouverts comme des tubes de verre trop chauffés sous l'action de 

 la pression intérieure. 



) En nugmentant dans de fortes proportions répnissenr des parois du 

 tube d'acier ainsi que celles du tube de platine intérieur, nous sommes 

 enfin parvenus à avoir un appareil qui, construit par MM. Golaz père et 

 fils avec leur habileté bien connue, a résisté déjà à un grand nombre d'expé- 

 riences et qui tient l'eau sous les pressions correspondant à des tempéra- 

 tures de Soo" environ. 



' Nous avons commencé par essayer de reproduire l'albite par la réac- 

 tion du silicate de soude sur le silicate d'alumine précipité. Nous avotis 

 d'abord mis en présence les quantités de silice, d'alumine et de soude re- 

 présentant la composition de l'albite. Comme il élait facile de le prévoir, 

 nous n'avons pas obtenu ce dernier minéral. Il reste en solution une très 

 notable proportion de silicate de sonde, et même un peu d'alumine. Le 

 minéral que nous avons obtenu en abondance et souvent en fort beaux 

 cristaux est Vanalcime, que M. de Schulteu a reproduit pour la première 

 fois en chauffant à 180" du silicate de soude dans des tubes de verre. 



» Lanalcime cristallisé dans les conditions où nous avons opéré, c'esl- 

 à-dire à une température notablement supérieure à celle qu'a employée 

 M. de Schulten, et qui devait être voisine de 4oo°, se présente en jolis 

 icositétraèdres n'agissant pas sur la lumière polarisée. Les cristaux nets 

 sont accompagnés de globules de dimensions pareilles à celles des cristaux; 

 ils ont une surface rugueuse et n'agissent pas sur la lumière polarisée; 

 beaucoup ont une sorte de petit grain au centre et paraissent avoir une 

 structure rayonnée. Un certain nombre de ces globules montrent des 

 indices de faces et d'arêtes, qui indiquent un passage entre eux et les cris- 

 faux. 



» Les cristaux et les globules sont mélangés avec de très petites aiguilles 

 cristallines, paraissant être orthorhombiques. 



» Dans les essais suivants, nous avons ajouté au mélange ayant la 

 composition de l'albite une quantité de silicate de soude correspondant 

 à ce que l'analyse nous avait montré rester en solution. Nous avons aussi 

 chauffé le tube à une température plus élevée et qui, dans quelques ex- 

 périences, est montée jusqu'à 5oo° environ. La mesure de la température 

 a été faite dans trois expériences, et a donné pour l'une 432°, pour la 

 deuxième 5o5° et pour la troisième 517°. 



» Dans ces conditions, le produit presque unique est Valbite en cristaux 

 plus ou moins gros. Tantôt le minéral est en fines aiguilles, tantôt en cris- 



